— Ili — 



Chimica. — Le leghe di oro e silieo ('). Nota di Clara di Oapua, 

 presentata dal Socio E. Paterno ( 2 ). 



Sulle leghe di oro e silicio si hanno poche notizie nella letteratura. 



Winkler ( 3 ), che ne preparò alcune, dice che, con 3 % Si, l'oro diventa 

 giallo sporco; con 10*/, grigio gialliccio, fragile, a frattura concoide ; con 

 20 •/• e più, sempre più fragile e grigio. 



Warren ( 4 ) ha preparato leghe di oro e silicio facendo agire Au sopra 

 K 2 SiPl 6 , a temperatura elevata, e anch'egli afferma che la lega al 5*/, Si, 

 così ottenuta, è fragile quasi come l'antimonio. 



Più recentemente Vigouroux ( 5 ), scaldando Si e Au intimamente me- 

 scolati e fortemente compressi, ha ottenuto globuli di lega dura e fragile 

 in cui, con mezzi chimici, ha stabilito la presenza del silicio e l'assenza di 

 siliciuro. 



Queste notizie ci dicono solo che Si si allega ad Au, alterandone le 

 proprietà in misura tanto più forte, quanto maggiore è la sua concentrazione. 



Ho creduto perciò opportuno di studiare il diagramma di stato del sistema 

 Au-Si per chiarire la natura delle leghe che si formano. 



Mi son servito di Au a "Viooo e di Si della casa Griffin di Londra. 

 Questo conteneva dal 4 al 5 di impurezze, costituite, nella quasi totalità, 

 di ferro. Ho preparato le leghe fondendole in crogiuoli di porcellana dura 

 di Berlino a mezzo del solito forno tubolare Tammann a resistenza di carbone. 



Di solito le operazioni del genere di quelle da me eseguite vengono 

 fatte su un peso costante di miscugli di composizione varia per poter trarre, 

 dal confronto delle durate di arresto, utili indicazioni sulle caratteristiche 

 principali del diagramma. Nel caso in quistione però, data la notevole diffe- 

 renza del peso specifico dei due elementi Au e Si sarebbe stato necessario 

 adoperare quantità dei diversi miscugli che occupassero uno stesso volume. 



11 comportamento delle leghe al raffreddamento ha però provato che 

 non era da sperare di poter trarre un gran vantaggio dalle durate degli 

 arresti, presentandosi questi in maniera assai irregolare a causa della bassa 

 conducibilità termica del silicio; onde è che le esperienze sono state ese- 



( l ) Lavoro eseguito nel Laboratorio di chimica inorganica e di chimica-fisica del 

 R. Istituto di Studi Superiori in Firenze. 



(') Pervenuta all'Accademia il 20 settembre 1919. 

 ( 3 ) J. Prakt. Ch., 21, 203 (1864). 

 (*) Chem. News, 60, 5 (1889); 67, 303 (1893). 

 ( 6 ) Ann. Chim. Phys., [7], 12, (1897), pag. 170. 



Rendiconti. 1920, Voi. XXIX, 1° Sem. 



16 



